九州シンクロトロン光研究センター
県有ビームライン利用報告書
課 題 番 号 ： 2009099F

Ｂ Ｌ 番 号 ： BL11（様式第 5 号）

XAFS を 用 い た Gd-TM 金 属 ガ ラ ス の 詳 細 な 構 造 探 求
Detailed structural investigations on Gd -TM metallic glasses by XAFS細 川 伸 也 ･大 津 龍 三 ・ 葭 本 崇 成

Shinya Hosokawa, Ryuzo Ohzu, Takanari Yoshimoto
熊本大学

Kumamoto University
※１
※２

※３
※４

先 端 創 生 利 用（ 長 期 タ イ プ ）課 題 は 、 実 施 課 題 名 の 末 尾 に 期 を 表 す （ Ⅰ ）、（ Ⅱ ）、（ Ⅲ ）を 追 記
してください。
利 用 情 報 の 公 開 が 必 要 な 課 題 は 、本 利 用 報 告 書 と は 別 に 利 用 年 度 終 了 後 2 年 以 内 に 研 究 成 果 公
開｛ 論 文（ 査 読 付 ）の 発 表 又 は 研 究 セ ン タ ー の 研 究 成 果 公 報 で 公 表 ｝が 必 要 で す (ト ラ イ ア ル
利 用 を 除 く )。
実験に参加された機関を全てご記載ください。
共 著 者 に は 実 験 参 加 者 を ご 記 載 く だ さ い （ 各 実 験 参 加 機 関 よ り 1 人 以 上 ）。

１．概要（注：結論を含めて下さい）
構 造 不 均 質 性 を 持 つ と 考 え ら れ る Gd-TM 金 属 ガ ラ ス 合 金 （ TM は 遷 移 金 属 Co、 Ni お よび Cu）で は 、熱 的 サ イ ク ル に よ っ て 若 返 り 現 象 が 起 こ る こ と が 想 定 さ れ る 。そ れ が 、どの よ う に ガ ラ ス の 原 子 構 造 に 影 響 す る か を 調 べ る た め に 、本 実 験 で は ま ず 十 分 に ア ニ ール し た Gd 6 5 TM 3 5 金 属 ガ ラ ス の Gd L III お よ び TM K 吸 収 端 付 近 で の XAFS 測 定 を 蛍 光 法で 行 っ た 。そ の 結 果 、TM に よ っ て ガ ラ ス 構 造 に 大 き な 違 い が 、Gd の ま わ り で も TM のまわりでも起こっていることがわかった。
（ English ）A rejuvenation effect is expected to occur by thermal cycling in Gd -TM metallic glass alloys(TM = transition metals of Co, Ni, and Cu), which are considered to have large structural
heterogeneities. In this beamtime, the structures of well -annealed Gd 6 5 TM 3 5 were measured by
XAFS near the Gd L II I and TM K absorption edges in fluorescence mode to investigate how thiseffect influences the glass structures. The results show large differences in the glass structuresby the TM elements around both the Gd and TM atoms.

２．背景と目的
最近注目されている金属ガラスの若返り効果、すなわち高いエネルギー・レベルへの緩和現象で、試料の温度を何度も繰り返して変化させることによっても引き起こされる現象であることがわかってきた。Ketovら[1]による解釈では、ガラスが不均質であれば熱膨張率に分布が生じるので、温度変化を繰り返すことによって、大きく体積変化を起こす部分とそうでない部分の間にせん断力が生じ、この部分に若返りを引き起こす。そのため、不均質性の大きなガラスほどその効果は大きいとされる。
このロジックの正当性についてはさまざまな議論がなされている。
山崎は、Gd-TM（TM：遷移金属）金属ガラスについて構造緩和の研究を精力的に行い、顕著なβ緩和ピークを観測した[2]。また、TMによってβ緩和ピークの大きさに差があることがわかった。すなわち、不均質性がGd-TM金属ガラス中に存在することが予想されるとともに、その不均質性はTMの種類によってやや異なる、すなわちCu、Co、Niの順に不均質性が大きいことが示唆されている。
われわれはGd65Co35金属ガラスについて、室温と液体窒素温度間での温度変化サイクルを40回繰り返す前後の試料を対象として、X線異常散乱（AXS）実験をフランスのESRFで行った。逆モンテカルロ（RMC）法によって求めた部分動径分布関数gij(r)のGd-CoおよびCo-Coの部分構造には、第二ピークに大きな差が見られる。しかしながらGd-Gdにはほとんど差がない。

本研究では、XAFS実験を10 Kで行うことにより、温度サイクルによる金属ガラスの若返り効果と部分原子構造の関係をより正確に、総合的に判断することを試みた。
３．実験内容（試料、実験方法、解析方法の説明）
本研究では、熱処理を行う前の3つのGd65TM35金属ガラス試料についてXAFSを測定した。測定試料は東北大学金属材料研究所でメルト・スパン法を用いて、およそ0.02×2×30 mm3のフォイルを作製した。そのガラス性については、X線回折によって確認した。BL11に設置されたXAFS測定装置およびクライオスタットを用いて、蛍光法によりGd LIII (7.243 keV)、Co K (7.709 keV)、Ni K (8.333 keV)およびCu K (8.979 keV)吸収端付近のXAFS信号(k)を10 Kで測定した。
それぞれの吸収端のエネルギーはかなり近いため、通常の透過型XAFSの解析では(k)のk範囲がかなり制限され、実空間でのフーリエ変換|F(r)|などの導出などは非常に困難であると考えられる。しかしながら、蛍光法を用いることにより、この影響はかなり緩和されることはこれまでの測定で明らかになっている。
４．実験結果と考察
今回の測定では、熱処理を行う前の十分にアニールされた 3 つの Gd65TM35 金属ガラス試料について、Gd LIII、Co K、Ni K および Cu K 吸収端付近の XAFS 信号(k)を 10 K で測定した。k が大きい部分を強調するため、(k)に k3 を掛けたものをフーリエ変換|F(r)|を求めた。図１に、(a) Gd65Co35、(b)Gd65Ni35 および(c) Gd65Cu35 の|F(r)|を示す。上は Gd LIII、下は TM K 吸収端付近の結果である。

(a)
(b)
(c)
図 1：十分にアニールされた(a) Gd65Co35、(b) Gd65Ni35 および(c) Gd65Cu35 の k3𝜒(k)のフーリエ変換|F(r)|。
上：Gd LIII、下：TM K 吸収端付近の結果。
図からわかるように、Gd のまわりの第一ピークの平均は TM のそれよりも大きい r に位置しており、Gd の原子半径が TM よりもやや大きいことを示している。また、TM によってガラス構造に大きな違いが、Gd のまわりでも TM のまわりでも示されており、以前行った X 線回折の結果と矛盾している。
５．今後の課題
今回の実験結果と比較するために、液体窒素温度と室温の温度サイクルを 40 回繰り返す熱処理を行って若返り効果を起こした同一のガラス試料について、全く同じ条件で XAFS 測定を行う。これにより、Gd65TM35 金属ガラス合金の若返り効果に伴う局所構造の変化を詳細に検討する。
６．参考文献[1] S. V. Ketov et al., Nature 524, 200 (2015).
[2] 山崎由勝、博士論文（東北大学、2016）
７．論文発表・特許（注：本課題に関連するこれまでの代表的な成果）
特になし。
８．キーワード（注：試料及び実験方法を特定する用語を２～３）
金属ガラス、XAFS、構造不均質性
９．研究成果公開について（注：※２に記載した研究成果の公開について①と②のうち該当しない方を消してください。また、論文（査読付）発表と研究センターへの報告、または研究成果公報への原稿提出時期を記入してください。提出期限は利用年度終了後 2 年以内です。例えば 2018 年度実施課題であれば、2020 年度末（2021 年 3 月 31日）となります。
）
長期タイプ課題は、ご利用の最終期の利用報告書にご記入ください。

①

論文（査読付）発表の報告（報告時期：2023 年3 月）